ルツボ取扱い説明書
Date:____________TO_________________

0ルツボ使用上の注意
ルツボの安定寿命は溶解部門において重要でこの説明書では、モルガン製ルツボを有効にす。ルツボの寿命が長くなることにより、ル使用するための正しい取扱い、使用法を紹介

ツボの交換時間、操業ストップ時間、ルツボします。モルガン製品の詳細はウェブサイト

購入費用を減らす事になります。ルツボの長（www.morganmms.com）をご覧下さい。また各寿命はルツボ自体の品質が重要な要因となり地域のセールス担当者、取扱店は本書の裏表ますが、もうひとつの要因としてルツボの使紙を参照して下さい。モルガン製品はISO用方法があります。ルツボの取扱い方により9001:2008の品質マネジメントに基づいて製造寿命は大きく変わります。

されております。

1

ルツボ使用上の注意
正しいルツボの選別法

安全

ルツボを長く安定して使用して頂くには、お客>様の使用法に合った正しいルツボを選別する必溶湯の近くでは、安全な作業着、装備を身につけて下さい。

要があります。

> ルツボ、炉の耐火物に含まれる水分は時間を溶解金属及び金種、炉のタイプ、溶解及び保持掛けて十分に乾燥させて下さい。

温度、フラックスの有無、酸化物除去頻度など、ルツボを選別する時は様々な要因を考慮す> 水分や揮発性の物を溶湯中に入れないようにる必要があります。そして個別仕様に選別されして下さい。

たルツボを別の仕様で使用することは避けて下>さい。

取鍋としてルツボを使用する場合、溶湯を注ぐ前に十分に予熱する必要があります。

> 加熱されたルツボは冷えた場所に置かないで下さい。
> 炉メーカーが推奨するメンテンスは必ず行なって下さい。
> 燃えやすい物は炉から遠ざけ、消化設備の妨げになる物は無くして下さい。
> ルツボは指定された使用方以外では使用しないで下さい。

2

使用上の注意
取扱い上の注意

2. ルツボを重ねて保管しない。
（図1）

ルツボを長く使って頂くため上のルツボの重さで下のルに、まずルツボが届いたら運ツボが破損します。重ねた送中にダメージを受けていな時にできる外面、内面のすいか確認します。梱包が正しり傷により保護グレーズがくされており、不自然な凹ダメージを受けます。重ねみ、傷などが梱包に無いか確て保管する場合は、ベニヤ認して下さい。次に梱包材を板などを使って傷が付かな取り除きルツボ表面をチェックします。欠け、ひび、すり傷、その他ダメージが無いかいようにして下さい。
3.

ルツボは決して床の上に直接置かないで下さい。硬い良く見て下さい。もしダメー

床によりルツボ底が破損すジを見つけた場合はルツボ納る可能性があります。さら入業者まで連絡して下さい。に重要なのは湿気を吸って輸送中のダメージは、輸送方しまい、熱衝撃で破損する法の安全性に重要な問題があ恐れがあります。ルツボはると思われます。

必ずパレットの上に保管して下さい。

検査の結果、ルツボに何も問

図 1.不適切な保管はルツボにダメージを与えます。

4.

ルツボを縛る時は、バンドの題がなかった場合、よく注意

下に必ず保護材を当てルツして、炉にセットもしくは在ボ表面に傷が付くのを防い庫置き場に置いて下さい。ルで下さい。

ツボを移動させる時は、パレットに載せるもしくは入荷した時の梱包に戻して移動させて下さい。以下移動、保存方法は決して行わないようにして下さい。
1. ルツボを転がして移動させない。ルツボ側面、上部、下部のグレーズやコNOTE:

雑な取扱いによる小さなダメージでも短寿命、早期割れを引き起こします。
また溶湯が漏れた場合は安全上の問題にもなります。
ダメージがあるルツボは決して使わないようにして下さい。

ーティング層がダメージ

ルツボは必ず0℃以上で乾燥を受けてしまいます。

した場所で保管して下さい。

注意：
冷えて湿ったルツボは使用しないように。水蒸気爆発の可能性があります。

3

ルツボ使用上の注意

0℃以上の乾いた場所に保管中に他のルツボを入れて重ねない

ルツボを転がさない

ダメージをチェック、破損品は使用しない。

坩台は平らで、ルツボ底径より大きい物を使用する。

セラミックファイバーブランケットを使用して隙間を塞ぐ。ルツボ上部と側面に隙間を確保する。

可傾炉には楔レンガを使い熱膨張代を確保する。

バーナーフレームはルツボの周りを回るようにする。

材料投入はトングを使って丁寧に。

最初にリターンを入れ、次にインゴットを投入。

フラックスは材料が溶けてから入れる。

炉の掃除口が締まっていることを確認。

溶湯はルツボ内で固めない。

ルツボが熱い内に毎日掃除する。

トングを使用してルツボを取り出す際、ルツボの 1/3 より下にトングをセットする。

4

ルツボセット方法
基本情報>

ルツボを炉から取り出さないタイプでした
ら、 セット方法は大変重要となります。セッ

使用前に破損の有無を確認して、炉のサトの仕方は炉のタイプ、大きさ、デザインにイズにあったルツボを使用して下さい。

より変わりますが、いくつかの基本注意事項

セット金具はルツボのサイズに合った物が以下の通りあります。
>

炉からルツボを取り出してルツボを取鍋として利用する場合（上写真参照）も、で、ルツボの下部よりしっかり支えるこ

炉内設置前にもう一度ルツボ表面を検査すとが出来るセット金具を使用して下さる。

い。

•ルツボの温度が0℃以上であることを確認。もしルツボが高多湿に晒された状態で0℃以下であった場合、ヒートショックで破損する恐れがあります。

•

保管、ハンドリングの間にダメージを与えないように注意。破損したルツボは炉に設置しないようにして下さい。

5

ルツボセット方法
燃焼炉、電熱炉
1. 炉蓋と古いルツボ、その他破片を5.

取除きます。

2.

口部と炉の口部との隙間は少坩台を炉床の真ん中に平らに置なくとも 40mm 離して下さきます。ルツボの底径より大きい。離すことにより熱膨張でい径の坩台を使用して下さい。の割れを防ぎます。

a. 可傾炉:i. 坩台は耐火セメント（モーセ
図2. ルツボは坩台の正しい場所にセットして下さい。

6.

ブランケットをルツボ上部と炉とルツボの隙間に覆い被せ固定する。

ます。これによりルツボ上部と炉蓋間の隙間をなくしま塗り坩台とルツボをしっかりす。しかし、ブランケットがと固定する。

厚すぎるとルツボ上部に負荷

b. 定置炉: 厚めのダンボールをが掛かるので気を付けて下さい。図 4

坩台の上に敷いてルツボが坩台に貼り付いてしまうのを防ぎます。

7.

その他注意点燃焼炉の場合、バーナー口の注意

中心レベルが坩台の上面に来ファイバーブランケットがルツボの縁に垂れ下がっていると上部酸化の原因となり短寿命になる恐れがあります。ルツボの縦方向への熱膨張を考慮して、ファイバーブランケットと炉上部に隙間を確保して下さい。図 5

るように調整して下さい。図がないと縦割れすることがありま

2

3.

ルツボを炉内へセットする時に、ルツボが確実に坩台の真んす。

中に来るように確認して下さい。

4.

慎重に炉蓋をセットします。

耐火ブランケットは使用しないで下さい。

図3. 楔レンガとルツボにある程度隙間25～50mm 厚のファイバーム900）で炉床にしっかりとii. 坩台上面にも耐火セメントをc.

口付きルツボでは、ルツボの可傾炉では、楔レンガはメーカーの推奨する箇所にセットして、楔レンガとルツボの間に約

図 4.セラミックブランケットはルツボの形に切断して、ルツボの壁に掛からないようにする。



燃焼炉の場合、バーナーフ9mmの隙間を確保して下さレームがルツボに直接当っい。その隙間に燃えやすいダて局部加熱になっていないンボール紙などを挟んで下さか注意して下さい。

い。隙間がないとルツボの熱膨張でルツボが割れる恐れがありルツボより溶湯が漏れた場合ます。図3に炉のドレイン口から受け皿に溶湯が流れ出るようになっているか確認して下さい。また操業中はドレイン口はしっかり密閉して下さい。一般的に電熱炉のドレイン口は亜鉛製の薄いプレートを使って密図 5.セラミックブランケットが垂れ閉します。

掛かかっていたための低温酸化。

6予熱

ルツボの予熱保持炉用、溶解用関わらず、新品ルツボ及び完全に冷注意

めたルツボには空の状態で、使用前に必ず予熱が必要となります。

確実に水分を飛ばすため、またヒートショックを避けるために、予熱時の昇温は必ずゆっくり行なって下さい。
ルツボが取鍋として使用される場合であっても必ず予熱は必要となります。

ルツボの耐用を最大限にするために、ルツボメーカーが推奨する予熱スケジュール通りに必ず行なって下さい。
適切な予熱方法はご使用のルツボ材質、金種、用途（溶解 or 保持）、炉の種類などにより変わります。
誘導炉の予熱スケジュールは、周波数、コイルの直径、溶湯の抵抗値などを考慮する必要があります。

7予熱

電熱炉、燃焼炉
カーボンボンドルツボ
Excel, Excel E
Himelt
Ultramelt
Amand CB
OmmimeltStabil / StarrbideSuprex
Salamander SiC

新品ルツボ及び長期冷却ルツボ

2 回目以降ATTENTION：適した予熱を行わ

ATTENTION：適した予熱を行わない場合、カーボンボンドルツボはない場合、カーボンボンドルツボ

ヒートショックの影響を受け易い

はヒートショックの影響を受け易です。大型炉、高カロリーバーナーいです。大型炉、高カロリーバー

炉は特にスケジュール通りに予熱

ナー炉は特にスケジュール通りにを行う必要があります。

予熱を行う必要があります。

1.

1. 材料をきっちり詰めない。
2. 中火または強火で操業温度ま空のルツボを 2 時間掛けて200℃までゆっくり昇温。これにより水分を飛ばします。

2.

で昇温。

中火または強火で赤熱するま注意で（約 950℃）昇温。＊アルミ保持用の場合、950℃で 30長期間使用したルツボは、毎回 1時間掛けて 200℃までゆっくり昇温して下さい。その後は通常のパターンで昇温。

～40 分間保持します。それにより外面グレーズの効果を高めます。

3.

通常の操業温度で材料をチャージします。その際、適切な安全保護具を付けて行なって下さい。

温度（℃）

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
00.5
2 回目以降

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

時間（h）

新品及び長期冷却8予熱
電熱炉、燃焼炉
クレイボンドルツボAlustar
Syncarb
Syncarb Z2
Salamander GrafinoxAlpha
Sigma

新品ルツボ及び長期冷却ルツボ

2 回目以降ATTENTION：適した予熱を行わ

ATTENTION：適した予熱を行わない場合、クレイボンドルツボはない場合、クレイボンドルツボはヒートショックの影響を大変受けヒートショックの影響を非常に受易いです。大型炉、高カロリーバけ易いです。大型炉、高カロリーーナー炉は特にスケジュール通りバーナー炉は特にスケジュール通に予熱を行う必要があります。

りに予熱を行う必要があります。

1.

空のルツボを 2 時間掛けて200℃までゆっくり昇温。こ1.
2.

材料をきっちり詰めない。
弱火で 600℃まで昇温。

れにより水分を飛ばします。

2.

弱火で 2 時間以上掛けて注意600℃まで昇温。

3.

強火で赤熱するまで（約950℃）昇温。

＊NOTE：アルミ保持炉用としてSyncarb,Alustar を使用する場合
は 950℃で 30～40 分間保持します。それにより外面グレーズの効長期間使用したルツボは、毎回 1 時間掛けて 200 ℃までゆっくり昇温して下さい。その後は通常のパターンで昇温。

3.

強火で操業温度まで昇温。

果を高めます。

4.

通常の操業温度で材料をチャージします。その際、適切な安全保護具を付けて行なって下さい。

温度（℃）
1400
1200
1000
800
600
400
200
000.5

1.0

1.5

2 回目以降

2.0

2.5

3.0

新品及び長期冷却

93.5

4.0

4.5

5.05.5時間（h）

操業時の注意
通常使用法での注意点
新しいルツボのセット、取扱いは難しいことではありません。
作業上によるルツボの破損は頻繁には発生しません。

図 11.小さい材料を底に入れインゴッ
トは縦に入れる

しかしルツボ寿命を縮めるようなダメージは普段の操業時に起きます。生産スケジュールに間に合わせるためにルツボに負荷を掛けてしまう事など。そのためルツボ品質を最大限に発揮させるために、管理者は作業者に適切な使用法を教える必要があります。

 ルツボ加熱- 使い終わって間も無く、まだ温かいルツボも、ゆっくり昇温し急加熱は避けて下さい。適した昇温によりヒートショックからのダメージを防ぎます。
図 15
ルツボ材質の種類により昇温パターンが違ってきます。お使いのルツボがどの昇温パターンになるかルツボ販売先へお問い合わせ下さい。

以下一般的な作業上の注意点です。

図 12.インゴット投入によるダメージ

図 13. インゴットを水平にチャージしたことによるダメージ

材料投入- 間違った投入方法
はルツボにダメージを与えます。空のルツボに重い材料を乱暴に投入するなどの物理的衝撃は寿命を短くするだけでなく致命的な割れにもなります。図12

図 15.急加熱によるヒートショック

ルツボが空の場合小さいリターン材などを先に入れてからインゴットを慎重に入れます。インゴットのみの場合は、トング（炉が深い場合）を使いゆっくり縦に入れて下さい。熱膨張代を考えて材料を詰め過ぎないで下さい。図 11
お使いのルツボがどの位の物理的衝撃に耐えられるか知っておく必要があります。また耐物理的衝撃に優れたルツボ材質もあります。

図 14. インゴットを水平にチャージしたことによるダメージ

10

図 16.急加熱によるヒートショック

操業時の注意
化学反応によるダメージ

図 17.過剰なフラックスによるダメージ

まとめ

強フラックスや大量のドロルツボ販売業者とよく打ち合ス、スラグが発生する操業でわせて、仕様に適したルツボルツボをお使いの場合、化学を選択して下さい。ルツボを反応や溶損に強いルツボ材質運ぶ際には十分注意を払い、を選ぶ必要があります。しかセット前にダメージの有無をしどの材質でもフラックス量点検して下さい。

を必要最小限に抑えて、材料指定された予熱を行い、使用が溶けてから添加する必要が可能な温度域内でお使い下さあります。

い。
機械的衝撃、熱衝撃に十分にルツボ掃除（酸化物除去）気をつけ、ダメージが見られた場合すぐにルツボを取り替まだ熱い間に、毎日ルツボ内えて下さい。

をきれいにすることも重要で以上のことを守ることによりす。ドロスは熱膨張が大きく高効率、経済的で満足のいく内側からルツボを押し割る原寿命が得られます。

因にもなります。また熱伝導も悪くします。
図 18 ルツボ縁のドロス蓄積

過度な加熱を避ける
すべてのルツボには最高使用温度の制限があります。作業者は必ず温度制限を守って下さい。温度制限を超えて使用すると、ルツボ寿命を短くし致命的なダメージを与える恐れがあります。そのため温度コントロールは確実に行なっ図 19 ルツボ底のドロス、不純物の蓄積て下さい。

11